249 



I 



56,05 



23,03 



20,40 



1,02 



56,24 

 23,02 



19,88 

 0,56 



Kieselsäure 



Thonerde 



Kali 



Nalion 



Kaikerde 



Eisenoxyd 



Glühverliisl 



100,50 100,71 100,22 



die Sauersloffraengen sind hier: 



57,84 

 22,85 

 12,45 

 6,04 

 0,20 

 0,14 

 0,59 



II 



b 



56,05 

 23,16 



20,04 

 0,30 



57,15 

 23,24 



19,46 

 0,63 



III 



56,49 

 22,99 

 15,21 



3,77 

 0,04 



IV 



56,10 



23,22 



20,59 



0,57 



56,25 



23,26 



20,04 



0,43 



0,32 



0,52 



0,52 0,52 1,48 — 



100,07 101,00 94,98 100,48 100,40 



ß 



IIa 

 b 

 c 



III 



IV 



V 



KO 



3,46 

 2,11 

 3,37 

 3,40 

 3,30 

 2,59 

 3,49 

 3,40 



NaO 

 0,26 

 1,54 

 0,14 

 0,08 

 0,16 

 0,96 

 0,14 

 0,20 



A1203 



10,75 

 10,67 

 10,75 

 10,81 

 10,85 

 10,73 

 10,84 

 10,86 



Si03 



29,10 



30,03 



29,20 



29,10 



29,67 



29,33 



29,13' 



29,20 



RO 



1,04 

 1,04 

 0,98 

 0,97 

 0,96 

 0,99 

 1,00 

 1,00 



3 

 3 

 3 

 3 

 3 

 3 

 3 

 3 



SiO^ 



8,1 



8,4 



8,1 



8,0 



8,2 



8,2 



8,06 



8,07 



Pas SauersloflVerliältniss von 1:3:8 tritt in allen Analysen zwar 

 deutlich hervor, am meisten jedoeii in den letzten, deren Material und 

 Reinheit sich auszeichnete. Den Nairongehalt fand l\. von 0,3 — 0,6 

 an oder gegen 1 At. Natron 21, 23, 25, 31 und 42 At. Kali. Die 

 Abweichungen des Nalrongehaltes sind um so auffallender als der Leu- 

 cit von R. und Rischof derselbe war, obwohl beide mit grösster 

 Sorgfall analysirten. Ahich analysirte noch einen Leucit, welcher 



At. Kali enthalten würde. Er 



1 Atom und mehr Natron gegen 1 



fand Körner in vesuvischer Lava von 



Kieselsäure 55,81 



Thonerde 24,23 



Kali 10,40 



Natron 



8,83 



2,529 spec. Gew. 



28,98 

 11,31 



3,73 



und 



1,76 

 1,97 



99,27 



Die Verwitterung des Leucits giebt sich zunächst durch einen dünnen 

 erdigen Ueberzug zu eikennen. Von dieser Art sind die sehr kleinen 

 Kryslalle von 1'" Durchmesser, welche mit Augil und etwas glasi- 

 gem Feldspalh ein festes Gestein hei Rieden am Laacher See bilden. 

 Bischof fand 



a SaiierslolT 



Kieselsäure 



Thonerde 



Kali 



Nalron 



Kalkerde 



Eisenoxyd 



Glühveriust 



54,36 



24,23 



16,52 



3,90 



0,64 



2,80 

 1,00 



28,22 

 11,31 



3,80 



99,65 



das Sauerstüffverhältniss ist 



RO : Al»03 



in a = 1,0 : 3 



in b = 1,1 : 3 



b 



56,22 



23,07 



13,26 



6,40 



0,23 



0,48 



99,6,6 



2,25 



1,64; 



0,06 



Sauerstoff 



99,19 

 10,77 



3,95 



SiO» 



7,5 

 8,1 



18 



